( "75? ) 



)) Apres refroidissement, le creuset est ouvert, il contient une couche 

 de sel fondn de coiilenr bleue, surmontee par un gateau metallique de 

 sodium. 



;) Pour separer le calcium, oq place, dans un ballon de i''S refroidi 

 par de la i(lace fondante, 5oo^^ environ d'alcool absolument anhydre. On 

 projette dans ce liquide le sodium retire du creuset par fragments de i*^*" 

 environ. Lorsque tout degagement d'hydrogene a cesse, on decante la 

 partie liquide que Ton remplace par la meme quantite d'alcool absolti ('). 



)) On continue ce lavage jusqu'a ce que I'alcool ne fournisse plus de 

 residu fixe par son evaporation. La poudre brillante restant au Ibnd du 

 ballon est traitee par de Tether anhydre (maintenu au prealable sur du 

 sodium), puis placee dans un tube de verre et sechee a la temperature 

 ordinaire par un courant d'acide carbonique ou d'hydrogene bien sec. 

 L'echantillon doit etre enferme de suite dans im tube scelle. 



') II faut, pendant toutes ces operations, eviler avec le plus grand soin 

 Taction de Thumidite et le contact de Tair. Cette poudre cristalline tres 

 divisee s'oxyde avec la plus grande facilite. 



'^ Le rendement a ete d'environ 5o pour loo du poids theorique de 

 calcium mis en experience. Nous avons obtenu dans ces premieres prepa- 

 rations a pen pres 4os^ de calcium dans chacune de nos operations. 



') 2« On pent encore obtenir le calcium soit en cristaux semblables aux 

 precedents, soit en petits globules fondus, par I'electrolyse au rouge 

 sombre de-l'iodure de calcium en fusion. Ce sel conduit tres bien le cou- 

 rant. L'electrode negative est en nickel pur et I'electrode positive, coristi- 

 tuee par un cylindre de graphite, est placee dans Faxe d'un vase poreux. 

 La temperature est maintenue par le courant aux environs du point de 

 fusion de I'iodure de calcium, ce qui perniet le depart rapide de la vapeur 

 d'iode. Dans ces conditions, I'on obtient un metal blanc fondu ou cristal- 

 lise. Nous poursuivons I'etude de cette electrolyse. 



» Analyse. ~~ Pour doser le calcium dans le metal prepare par le pre- 

 mier procede, on en prend un poids determine que I'on decompose avec 

 precaution par Teau ; I'hvdrate de chaux est dissous par quelques gouttes 

 d'acide azotique; le liquide est exactement neutralise par I'ammoniaque, 

 et le calcium est precipite sous forme d'oxalate. 





